Ueber Darstellung und Valenz des Berylliums. 13 ' 



Versuchen, welche vollkommen exacte Bestimmung des Beryllerdegehalts 

 erlauben, ging zugleich deutlich hervor, dass das glühende Chlorber3^11ium 

 mit dem Kaliumsilikat des Glases Chlorkalium und Berylliumsilikat Jjildet, 

 derni man erhielt dabei einen im Chlorgase unveränderlichen t/elben Ue- 

 berzug des Glases, welcher aus der, ungeachtet der Hitze, unvj^rineidlich 

 gebildeten kleinen Quantität Platintetrachlorid und Chlorkalium enstanden 

 sein muss und mithin Kaliumchloroplatinat war. Man kann daraus schlies- 

 sen, dass das Berylliumchlorid, beim Glühen mit Porzellan, auch Chlor- 

 kalium und Berylliumsilikat giebt (siehe oben); ob ausserdem auch das 

 im Porzellan vorhandene Aluminimnsilikat dabei angegriffen wird unter 

 Bildung von Chloraluminium und Berylliumsilikat, waren wir nicht im 

 Stande zu erforschen. Unwahrscheinlich ist eine derartige Umsetzung 

 indessen nicht, besonders wenn man sich erinnert, dass Chloraluminium 

 weit flüchtiger ist als Chlorberyllium. Jedenfalls glauben wir, man thut 

 am besten, wenn man bei Dai-stellung des Chlorberylliums Porzellan- 

 gefässe vermeidet. 



Von unseren übereinstimmenden Versuchen, den Beryllerdegehalt 

 des Metalls zu bestimmen, führen wir hier nur den folgenden an: 



0.1772 Grm. des Metalls wurden in einem PlatinschiflPchen abgewo- 

 gen und in einem schwer schmelzbaren Glasrohr mit sauerstoffreien, in 

 grossen Quantitäten Schwefelsäure, dann mit Chlorcalcium und endlich 

 mit Phosphorsäureanhydrid getrocknetem Chlorgase erhitzt; es blieb auf 

 diese Weise ein Gemenge von Beryllerde, Kieselsäure und fein zertheil- 

 tem Platinmetall in dem Schiffchen zurück. Dieses Gemenge wog 0.029.5 

 Grm. Mit Kaliumbisulphat geschmolzen gab desselbe einen in Wasser 

 unlöshchen Rückstand von O.OII^S Grm. Kieselsäure und Platin. Folglich 

 hatte sich 0.0177 Grm. Beryllerde als Kaliumberylliumsulphat gelöst. Die 

 directe Bestimmung der gelösten Beryllerde nach Fällen der Lösung mit 

 Ammoniak, Aussüssen mit Wasser, Trocknen und Glühen ergab 0.01(35 Grm. 

 Das von uns dargestellte und zu unten erwähnten Bestimmungen 

 angewandte Berylliummetall hat also folgende procentische Zusammen- 

 setzung: 



Kieselsäure 0.9.9. 



Eisen 2.08. 



Beryllerde 9.99. 



Beryllium 86.94. 



100.00. 



